699 
birst auf, zeigt aber keine Spur von Krystallisation. Auf der konkaven 
Oberfläche machen sich sehr kleine weisse glänzende Krystalle von Arse- 
niger Säure bemerklich. 
Das in den Handel kommende rothe Arsenik-Glas, welches auch 
mit dem Namen Realgar belegt wird, zeigt schon durch seine verschie- 
dene Farbe, dass das Verhältniss des Arseniks zum Schwefel in ihm ein 
schwankendes ist, wie Solches auch bei den bekannten Bereitungs-Arten 
nicht wohl anders seyn kann. Es hat einen vollkommen- und gross-musche- 
ligen Bruch, einen zuweilen in das Fett-artige neigenden Glas-Glanz und 
ist nur an dem Kanten durchscheinend. Sein spezifisches Gewicht ist 
stets geringer, als das des natürlichen Realgars. Wenn dieses nach Kırsrsn 
= 3,5444, so schwankt das eigenthümliche Gewicht von jenem nach H’s. 
bei einer Temperatur des destillirten Wassers von 15° R. vorgenommenen 
Wägungen zwischen 3,20 und 3,32, indem er es bei einem Glase von 
der St. Andreasberger Silberhütte = 3,318, bei einem käuflichen dun- 
kelrothen Arsenik - Glase = 3,258 und bei einem Glase von schöner 
hochrother Farbe von Ehrenfriedersdorf — 3,254 fand. Die Härte des 
rothen Arsenik-Glases ist dagegen weit grösser als die des natürlichen 
Realgars, indem jene der Kalkspath-Härte gleichkommt, die Härte des 
letzten aber nur 1,5 beträgt. Wird das rothe Arsenik-Glas geschmolzen, 
so behält es seine glasige Natur und zeigt selbst bei sehr langsamer Ab- 
kühlung keine Spur von Krystall-Bildung. Das geringere spezifische 
Gewicht scheint anzudeuten, dass das im Grossen dargestellte rothe Arsenik- 
Glas gewöhnlich einen grösseren Schwefel - Gehalt, als das natürliche 
Realgar besitzt. Dieses wird auch dadurch bestätigt, dass ein dem käuf- 
lichen rothen Arsenik-Glase ähnliches Produkt durch Zusammenschmelzen 
von natürlichem Realgar mit Rauschgelb erlangt wird. Ein mäsiger Zu- 
satz des letzten bei dem Schmelzen des ersten vernichtet die Krystallisa- 
tions-Tendenz. Übrigens begründet die Art der Darstellung des rothen 
Arsenik-Glases die Vermuthung, dass auch wohl ein geringer Gehalt von 
Arseniger Säure darin vorhanden ist. Auf jeden Fall sollte man das rothe 
*Arsenik-Glas mit dem nach einem festen Verhältnisse zusammengesetzten 
krystallinischen Realgar nicht für identisch halten; daher auch die Angabe, 
welche sich noch in neuern Lehrbüchern der Chemie findet, dass das 
Reulgar eine glasige Substanz sey, künftig zu berichtigen seyn wird. 
Das Rauschgelb oder Auripigment, welches eine so ausgezeich- 
net krystallinische, durch den vollkommensten Blätter-Durchgang charak- 
terisirte Substanz ist, weicht darin auffallend von dem Realgar, mit 
welchem es in der Natur oft gemengt vorkommt, ab, dass es durch Schmel- 
zung in einen vollkommen amorphen Zustand übergeht. Das durch 
Schmelzung des Auripigments erhaltene Glas hat nie die gelbe Farbe des 
ungeschmolzenen Körpers, sondern ist ‚mehr und weniger hochroth. 
Karsten hat aber schon bemerkt, dass die Ursache der Farben - Verände- 
rung wohl hauptsächlich in dem veränderten Gefüge liegt. Geschieht die 
Schmelzung in verschlossenen Gefässen, so erhält man ein balbdurchsich- 
tiges Glas von Rubin - oder Hyazinth-rother Farbe, welches sich sowohl 
